La Energía eléctrica (1910-09-25 00:00:00), página 18

rápidamente una placa utilizable. Esto es lo que han hecho los autores del artículo que extraemos, refiriéndose también á la duración y al rendimiento de las placas obtenidas.

Parte experimental.—A) Método de ensayo.—Se describe la disposición empleada para las medidas de capacidad propias para el establecimiento de las curvas de carga y de descarga.

B) Ensayos con placas unidas.—a). Ensayo preliminar.—La placa está en principio formada según el método Planté en un baño sulfúrico hasta que la capacidad queda casi constante, lo que se consigue hacia los diez y nueve grados de la carga. Se observa que la duración del reposo entre la descarga y la carga siguiente favorece la formación tanto más cuanto haya sido más larga. Los resultados se indican en un cuadro y dos curvas de carga y descarga. Al llegar á este punto se añaden cinco gramos de nitrito de potasio por litro y se continúa siempre que la descarga se haga en baño sulfúrico exento de nitrito. La capacidad aumenta de 5 á 6 por 100 en cada carga. La duración de las pausas casi no ejerce influencia en la formación. La masa se pone entonces de un color moreno claro y no moreno casi negro como anteriormente. Un cuadro y dos curvas resumen los resultados. A la séptima carga el 50 por 100 de nitrito ha desaparecido por reducción. La placa positiva se somete después á carga y descarga en un baño de ácido sulfúrico puro. La capacidad queda constante y la masa vuelve á tomar un color moreno obscuro. Los detalles se leen en un cuadro y un gráfico. Se vuelven hacer 12 cargas al baño nitratado: la capacidad aumenta cada vez, á las 19 cargas en baño sulfúrico puro: la capacidad aumenta al principio de cada carga (la masa retiene sin duda nitrito, á pesar de los lavados) después permanece constante. La placa vuelve á tomar un color claro en el baño nitratado y negro en el baño sulfúrico puro. Dos cuadros y dos gráficos indican los resultados

b). Ensayo minucioso sobre la influencia de la proporción del nitrito.—Se montaron en tensión una serie de elementos formados, teniendo los baños proporciones variables en ácido sulfúrico y en nitrito, cargados y descargados después en baño sulfúrico puro hasta obtener la capacidad constante, es decir, hasta la transformación completa del sulfato en peróxido. Una serie de ensayos A) mostraron que cuanto mayor es la proporción de nitrito, mayor es el ataque del plomo, pero la resistencia mecánica de la masa activa obtenida disminuye cuando la concentración aumenta. Existe pues un máximo que no debe excederse. En los ensayos B y E que se resumen en los cuadros, la relación del ácido sulfúrico al ácido nítrico varía de 2,9 á 43,8 gramos por litro y la densidad de la corriente es también variable. Es preciso tener en cuenta la cualidad de la masa activa producida y las cantidades de sulfato y de peróxido desprendidas de la placa.

El mejor resultado se ha obtenido con un baño que contenía 218 gramos, H2SO4 y 30 gramos, H Ar O3 por litro. La densidad de la corriente tuvo poca importancia. Todas las medidas fueron más ó menos inciertas por las caídas de materia activa debidas al fuerte ataque del nitrito. ¿No sería este inconveniente un obstáculo insuperable para obtener placas utilizable? Ensayos ulteriores han probado que este temor era infundado.

c). Ensayos para prevenir la caída de la materia activa.—Para eliminar la influencia posible del laminado en la descamación de las placas se operó con placas fundidas, pero sin éxito. Igualmente la eliminación de los restos de nitrito que quedan en la masa, y el descenso de la temperatura de formación no impiden que se formen escamas cuando excede de un cierto espesor. Es preciso, pues, renunciar á las placas lisas.

C). Ensayos con placas de gran superficie.—Se observó en un primer ensayo que la placa, formada en el baño más favorable citado anteriormente y sometida á 12 cargas sucesivas en baño sulfúrico puro, su capacidad aumentó cada vez. En un segundo ensayo, análogo, la placa después de una primera formación en baño de nitrito, fue sometida á una reducción completa en baño sulfúrico débil y cargada después doce veces lo mismo que antes, comprobándose que la capacidad había aumentado también. La solidez de la capa formada sobre placas de gran superficie se vió que era superior á la obtenida con placas lisas. Se hizo un tercer ensayo con ocho baños diferentes, montados en tensión, en los cuales la relación \( \frac{H_2SO_4}{HA_2O_3} \) varía de 3 á 45. Después de la formación durante cuarenta y dos horas las placas fueron lavadas, reducidas en baño sulfúrico débil y sometidas exteriormente á 16 cargas y descargas en baño sul-